펄프 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전 펄프 위키백과, 우리 모두의 백과사전. ( 팔프에서 넘어옴 ) 둘러보기로 가기 검색하러 가기 다른 뜻에 대해서는 펄프 ( 동음이의 ) 문서를 참조하십시오. 펄프 ( 영어 : pulp, 문화어 : 팔프 ) 는 종이 등을 만들기 위해 나무 등의 섬유 식물에서 뽑아낸 재료이다. 종이의 원료로는 여러 가지 목재가 사용되며, 그 중에서 가장 많이 사용되는 침엽수는 약 50 % 가 셀룰로스이며, 그 밖에 리그닌 ( lignin ) 25 %, 펜토산 ( pentosan ) 20 %, 기타의 것이 소량 함유되어 있다. 목재로부터 셀룰로스 이외의 성분을 화학처리로 녹여 제거하고 셀룰로스만을 남게 한 것이다. 펄프를 만드는 데는, 먼저 목재를
이 있다. 황산소다법에 의한 펄프를 크래프트 ( craft ) 펄프라고 하는데, 이것은 질이 견고하여 포장지 ( 크래프트지 ) 로 사용된다. 또 이상과 같은 약품처리를 하지 않고, 물과 함께 치프를 갈아 부수기만 한 것도 있다. 이것을 쇄목 ( [UNK] 木 ) 펄프라고 하는데 리그닌과 그 밖의 성분을 함유하고 있어 값이 싸기는 하나 변색되기 쉬워 신문용지 등으로 사용된다. 목차 1 펄프화 2 펄프의 성분 2. 1 목재의 주성분 2. 2 리그닌 2. 3 셀룰로오스 2. 4 헤미셀룰오스 3 펄프를 만드는 순서 3. 1 Debarking ( 외부 껍질 벗기기 ) 3. 2 Chipping of wood ( 목재의 칩 만들기 ) 3. 3 Screening ( 스크리
%, 기타의 것이 소량 함유되어 있다. 목재로부터 셀룰로스 이외의 성분을 화학처리로 녹여 제거하고 셀룰로스만을 남게 한 것이다. 펄프를 만드는 데는, 먼저 목재를 잘게 부수고, ( 이것을 chip이라고 한다. ) 이것을 아황산수소칼슘의 수용액 중에서 130 ~ 160℃의 온도로 약 8시간 동안 쪄서 리그닌 · 펜토산, 그 밖의 것을 제거한다. 그리고 다시 표백 등의 처리를 거친다. 이렇게 해서 만들어진 펄프를 아황산 펄프라고 한다. 이것 외에도 가성소다법 · 황산소다법 등의 방법이 있다. 황산소다법에 의한 펄프를 크래프트 ( craft ) 펄프라고 하는데, 이것은 질이 견고하여 포장지 ( 크래프트지 ) 로 사용된다. 또 이상과 같은 약품처리를
크라프트 펄핑 중에 리그닌은 리그닌 연화 ( Lignin softening ) 에 의해 일어난다. 리그닌 내에는 수소결합이 이루어 지고 있다. 이 리그닌이 팽윤되면서 연화가 되는 온도를 연화온도, 탄성계수를 수소결합이 결정한다. 펄핑과정에서 리그닌의 분자chain간 수소결합이 리그닌과 물의 결합으로 대 체되었기 때문에 연화온도와 탄성계수가 낮아지게 된다. 즉, sulfonation에 의해 연화온도와 탄성계수가 낮아지는 현상은 분자chain 간 결합을 형성할 수 없는 sulphonategroup이 ether group과 hydroxyl group을 치환 함에 따라 나타나는 현상이라고 할 수 있다. 리그닌 용출은 크게 3단계로 나누어 진다.
핑은 화학약품 ( 황산이온 ( hydrosulphideion ) ( hydrosulphideion ), 중아황산 이온 ( bisulphiteion ), 수산화이온 ( hydroxide ion ) ) 의 작용에 의해 리그닌은 수용성이 되어 용출이 되는데, 그 첨가되는 약품의 종류는 하다. 대표적으로 크라프트 펄핑, 소다펑핑, 설파이트 펄핑이 있다. 크라프트 펄핑 ( kraft pulping ) [ 편집 ] 수산화나트륨 ( NaOH ) 과 황화나트륨 ( Na2S ) 의 혼합액으로 증해하여 얻는 화학 펄프를 뜻한다. 약액이 알칼리성이기 때문에 소다펄프와 함께 알칼리펄프로 분류하기도 한다. 목재내에서 팽윤된 리그닌은 OH - 와 SH -
4 헤미셀룰오스 3 펄프를 만드는 순서 3. 1 Debarking ( 외부 껍질 벗기기 ) 3. 2 Chipping of wood ( 목재의 칩 만들기 ) 3. 3 Screening ( 스크리닝 ) 4 펄프화 ( pulping ) 4. 1 기계적 펄핑 ( MechanicalPulping ) 4. 1. 1 쇄목 기계펄프 ( GW ) 4. 1. 2 리파이너 펄프 4. 1. 3 그 외 열 및 화학기계펄프 4. 2 화학적 펄핑 ( chemical pulping ) 4. 2. 1 크라프트 펄핑 ( kraft pulping ) 4. 2. 2 소다펄핑 ( soda pulping ) 4. 2. 3 설파이트 펄핑 ( sulfite pulping ) 5 표백 6 각주 펄프화 [ 편집 ] 펄
기계펄프 공정의 경우 디스크 리파이너에 원목이 들어갈 수 없으므 로 칩으로 기계펄프화 하여야 한다. 결국, 화학약품 및 증기가 목재내에 급속하고 균일하게 침투하도록 목재를 작은 조각 ( chip ) 으로 만드는 것이 본 공정의 목적이라 할 수 있다. Screening ( 스크리닝 ) [ 편집 ] 칩의 크기는 일반적으로 섬유 방향의 길이가15 ~ 25 mm, 두께4mm로 만들지만, 공정중에 이 사이즈 보다 크거나 작은 물질 ( fines - 미세분 ) 들이 생성이 된다. 미세분은 약액의 증가를 초래하고 공정에 도움이 되지 않기 때문에 없애는 것이 좋다. 또한 사이즈가 너무 크면 약액의 침투가 용이하지 않기 때문에, 원하는 크기보다 큰 칩을 거른다. 그 거리는 과정을 스크리닝 이라고
게 화학적 펄프와 기계적 펄프로 나눌수 있다. 펄프를 만드는 순서 [ 편집 ] 박피 ( debarking ) - 조각만들기 ( chipping ) - 스크리닝 - 펄핑 ( 화학적, 기계적 ) 순으로 펄프를 만든다. 이렇게 만들어진 펄프는 대게 종이를 만드는 원료로 많이 이용되나, 휴지나 그밖의 위생용품등으로 만들어진다. Debarking ( 외부 껍질 벗기기 ) [ 편집 ] 박피 ( debarking ) - 원목에 부착된 수피를 제거하는 작업이다. 외부 껍질은 종이에 들어가는 나무를 가공하는 과정에서 상당히 부정인자들을 많이 포함한다. 외부에 노출되어있기 때문에 이물질을 다량 포함하여 기계의 고장을 야기하며, 종이에 필요한 셀룰로오스의 함량이 적기 때문에 굳이 사용하지 않고 벗겨서
ing ) 4. 2. 2 소다펄핑 ( soda pulping ) 4. 2. 3 설파이트 펄핑 ( sulfite pulping ) 5 표백 6 각주 펄프화 [ 편집 ] 펄프화 ( pulping ) 은 펄프를 만드는 것을 가리킨다. 펄프의 성분 [ 편집 ] 목재의 주성분 [ 편집 ] 목재의 3대 주성분은 셀룰로오스, 헤미셀룰로오스, 리그닌이다. 목재의 부성분은 수지 ( resin ), 정유 ( oil ), 탄닌 등의 추출물과 무기물 ( 10 % 수준 ) 등이 있다. 리그닌 [ 편집 ] 리그닌은 고분자의 무정형물질로써 산에 의해 가수분해되기 어려운 특징을 가지고 있다. 실제 활엽수재20 ~ 25 %, 침엽수재27 ~ 30 % 만큼씩 존재한다고 알려져
이 문서는 2019년 2월 27일 ( 수 ) 21 : 39에 마지막으로 편집되었습니다. 모든 문서는 크리에이티브 커먼즈 저작자표시 - 동일조건변경허락 3. 0에 따라 사용할 수 있으며, 추가적인 조건이 적용될 수 있습니다. 자세한 내용은 이용 약관을 참고하십시오. [UNK] 미국 및 다른 국가에 등록되어 있는 Wikimedia Foundation, Inc. 소유의 등록 상표입니다. 개인정보 정책 위키백과 소개 면책 조항 개발자 쿠키 정책 모바일 보기
펄프(영어: pulp, 문화어: 팔프)는 종이 등을 만들기 위해 나무 등의 섬유 식물에서 뽑아낸 재료이다. 종이의 원료로는 여러 가지 목재가 사용되며, 그 중에서 가장 많이 사용되는 침엽수는 약 50%가 셀룰로스이며, 그 밖에 리그닌(lignin) 25%, 펜토산(pentosan) 20%, 기타의 것이 소량 함유되어 있다. 목재로부터 셀룰로스 이외의 성분을 화학처리로 녹여 제거하고 셀룰로스만을 남게 한 것이다. 펄프를 만드는 데는, 먼저 목재를 잘게 부수고,(이것을 chip이라고 한다.) 이것을 아황산수소칼슘의 수용액 중에서 130 ~ 160C의 온도로 약 8시간 동안 쪄서 리그닌·펜토산, 그 밖의 것을 제거한다. 그리고 다시 표백 등의 처리를 거친다. 이렇게 해서 만들어진 펄프를 아황산 펄프라고 한다. 이것 외에도 가성소다법·황산소다법 등의 방법이 있다. 황산소다법에 의한 펄프를 크래프트(craft) 펄프라고 하는데, 이것은 질이 견고하여 포장지(크래프트지)로 사용된다. 또 이상과 같은 약품처리를 하지 않고, 물과 함께 치프를 갈아 부수기만 한 것도 있다. 이것을 쇄목(碎木) 펄프라고 하는데 리그닌과 그 밖의 성분을 함유하고 있어 값이 싸기는 하나 변색되기 쉬워 신문용지 등으로 사용된다.